e-ISSN Number 2655 2967
Available online at https://jurnal.teknologiindustriumi.ac.id/index.php/JCPE/index

## Journal of Chemical Process Engineering
Volume 7 Nomor 1 (2022) SINTA Accreditation Number 28/E/KPT/2019 Published by *Corresponding Author Department of Chemical Engineering lulukedahwati@gmail.com Faculty of Industrial Technology Universitas Muslim Indonesia, Makassar Address Jalan Urip Sumohardjo km. 05 (Kampus 2 UMI) Journal History Makassar- Sulawesi Selatan Paper received : 31 Maret 2022 Email : Received in revised : 26 April 2022 jcpe@umi.ac.id Accepted : 27 Mei 2022

## Sintesis dan Karakteristik Struvite dengan Proses Bubble

## (Synthesis and Characteristics of Struvite by Bubble Process)
Maria Vindri Vincensia Saru 1 , Mutiya Zevi 1 , Luluk Edahwati 2*
1 Program Studi Teknik Kimia UPN Veteran Jawa Timur, Jln. Raya Rungkut Madya Gunung Anyar, Surabaya 60249, Indonesia
2 Program Studi Teknik Mesin UPN Veteran Jawa Timur, Jln. Raya Rungkut Madya Gunung Anyar, Surabaya 60249, Indonesia
Kata  Kunci  : karateristik, struvite, sintesis, bubble
Key Words : characteristics, struvite, synthesis, bubble

## Inti Sari
Hasil reaksi antara magnesium, amonium, fosfat yang berbentuk kristal berwarna putih disebut  s truvite (MgNH 4 PO 4 .6H 2 O).  Tujuan  penelitian  yaitu  untuk  mengetahui karakteristik struvite dengan proses bubble , dan mengetahui rasio molar, serta pH yang terbaik untuk  pembentukan struvite .  Variabel  peubah  rasio  molar  menggunakan variasi rasio  Magnesium Ammonium  Phosphate  MAP  1:1:1, 1,5:1:1, 2:1:1,  2,5:1:1, dan 3:1:1. Pembentukan struvite dilakukan  menggunakan  proses bubble yang  berfungsi  sebagai pengaduk,  dengan  laju  aliran  udara  sebesar  1  L/Menit.    Pembentukan  mineral struvite dipengaruhi oleh pH yang akan berpengaruh pada kelarutan, sehingga digunakan variabel peubah sebesar 7, 8, 9, 10, dan 11 untuk menentukan kondisi terbaik pembentukan struvite . Hasil analisa penelitian diperoleh kondisi terbaik pembentukan struvite untuk kandungan magnesium dalam kondisi pH 9 menggunakan rasio molar 1:1:1 diperoleh sebesar 10%. Kandungan unsur fosfat pembentukan struvite diperoleh kondisi terbaik dalam pH 9 dan rasio molar 3:1:1 sebesar 69,5%.  Hal tersebut terjadi karena pada pH 7-8 pembentukan struvite belum optimal, dan pada pH 10 mulai menurun karena meningkatnya impurities. Struvite yang  terbentuk  memiliki  karateristik  berbentuk  batang  dan  ujung  runcing, permukaannya  rata,  dengan  kandungan  unsur  Mg  sebesar  10%  dan  kandungan  fosfat sebesar 69,5%.

## Abstract
The product of the reaction of  magnesium, ammonium,  phosphate in the form of white crystals is called struvite (MgNH 4 PO 4 .6H 2 O). The purpose of this study was to use the bubble method to characterize struvite and determine the optimal molar ratio and pH for struvite  formation. The  molar  ratio  variables  used  variations  of  the  Magnesium Ammonium  Phosphate  (MAP)  ratio  of    1:1:1,  1.5:1:1,  2:1:1,  2.5:1:1,  and  3:1:1.
Structural testing of struvite is carried out with a bubble process that works as a stirrer with an air flow rate of 1 L/minute. Structural minerals are influenced by pH, which will affect their solubility, so that the variables of 7, 8, 9, 10, and 11 are used to determine the best conditions for struvite formation.  The results of the research analysis showed that optimal conditions for  struvite formation of magnesium content  were achieved at pH 9 conditions using a 1: 1: 1 molar ratio of 10%. Phosphate content in struvite formation was best obtained  at pH 9 and a 3: 1: 1 molar ratio of  69.5%. This happens because at pH 7- 8  the  formation  of  struvite  is  not  optimal,  and  at  pH  10  it  begins  to  decrease  due  to impurities. The struvite formed has the characteristics of being rod-shaped with pointed ends. The surface is flat with an elemental Mg content of 10% and a phosphate content of 69.5%.

## PENDAHULUAN
Kristal  berwarna  putih  yang  mengandung magnesium, amonium, fosfat disebut struvite . Struvite mempunyai rumus molekul yaitu (MgNH 4 PO 4 .6H 2 O). Struvite terbentuk  apabila  terjadi  reaksi  antara magnesium,  amonium,  dan  fosfat  [2].  Persamaan reaksi pembentukan struvite ditunjukkan di bawah ini:
Mg 2+ +NH 4 + +PO 4 3- +6H 2 O       MgNH 4 PO 4 .6H 2 O    (1)
Secara murni, struvite diindentifikasi berstruktur batang dan ujungnya berbentuk runcing, serta bagian pemukaannya bersih tidak cacat [7]. Berdasarkan data dari  [12],  standar  mineral struvite mengandung  9% magnesium;  fosfor  12,62%  dan  nitrogen  5,71%. Kelarutan struvite 0,052 gram / 100 ml H 2 O pada suhu 20  ℃  dan  tekanan  1  atm,  dengan  berat  molekul struvite 245,43  gmol/L. Struvite mempunyai specific gravity 1,7 [5]. Namun, s truvite adalah senyawa yang tidak  stabil  secara  termal  di  udara  pada  suhu  di  atas 50°  C  dan  dapat  kehilangan  sebagian  atau  seluruh molekul  amonia  dan  airnya  tergantung  pada  suhu pemanasan  [6].  Dalam  proses  pembentukan, struvite dipengaruhi  oleh  pH,  laju  aliran  udara,  rasio  molar. Menurut  [1] struvite bereaksi  dalam kondisi  pH basa (> pH 7).
Rumput,  bibit  atau  benih  pohon,  tanaman  hias, sayuran dan rumput taman serta gula bit membutuhkan magnesium dari s truvite sebagai pupuk [8]. Selain itu, struvite dapat  diaplikasi  sebagai  material  pupuk  di daerah  banjir  karena  sifatnya  yang  tidak  tercuci dengan  air  hujan.  Sifat  yang  paling  menguntungkan dari  pupuk struvite yaitu  lambat  tingkat  pelepasan nutrisi sehingga lebih ekonomis dikarenakan menghemat  dalam  pemberian  pupuk  pada  tanaman [5].
Saat  ini  banyak  dilakukan  penelitian  mengenai struvite , salah satunya yaitu sintesis dan karakteristik s truvite. Penelitian  sintesis  dan  karakteristik struvite
p ernah  dilakukan  oleh  [4]  mengenai  sintesa  limbah biogas  dengan  hasil  sintesa  dan  karakteristik struvite yang berbentuk otorombik. Hasil sintesa menunjukkan dalam  kondisi  pH  8  dan  kecepatan    aliran  udara  0,5 L/menit, struvite memiliki  kandungan  fosfat  41,3% sedangkan  pada  kondisi  pH  12  dan  kecepatan  aliran udara  1,5  L/menit  kandungan  magnesium  diperoleh 6,1%. Namun, kandungan magnesium yang
terkandung dalam struvite terlalu rendah dibandingkan dengan standar kandungan umum struvite , yaitu 9%. Sintesis  dan  karakterisasi struvite pernah dilakukan oleh [9] mengenai sintesis dan karakterisasi struvite dari brine  water dengan  hasil struvite pada rasio molar 1:2:1 menunjukkan tedapatnya magnesium  berlebih  sehingga  tidak  sesuai  dengan stoikiometri  Mg:N:P.  Magnesium  berlebih  muncul ketika disintesis dalam pH 10.
Pembentukan struvite dapat  menggunakan reaktor  berpengaduk  dan  proses bubble .  Dalam penelitian  ini  digunakan  proses bubble untuk mempercepat  proses  pembentukan struvite dengan mengalirkan  udara  ke  larutan.  Proses  ini  lebih  baik dibandingkan dengan menggunakan reaktor berpengaduk.  Sebab, struvite yang  terbentuk  dengan menggunakan  reaktor  berpengaduk dapat menempel pada  pengaduk,  sehingga struvite rentan  memiliki bentuk yang tidak beraturan [3].
Tujuan  dari  penelitian  yaitu  untuk  mengetahui karakteristik  pembentukan struvite dengan  proses bubble ,  dan  mengetahui  rasio  molar,  serta  pH  yang terbaik untuk pembentukan struvite .

## METODE PENELITIAN

## Alat dan Bahan
Penelitian  menggunakan  alat  utama  reaktor dengan  pengadukan  proses bubble ,  terdiri  dari reaktor  yang  dilengkapi  dengan,  aerator,  selang, flowmeter, stabilizier, kompresor, dan pH meter.
Penelitian  ini  menggunakan  bahan  utama meliputi  MgCl 2 (Arkitos  Chemicals),  H 3 PO 4 (Merck, 85%), NH 4 OH (Arkitos Chemicals, 21%), dan NaOH (Repack by Alkitos, 2N), serta aquadest atau H 2 O Tabel  1. Kondisi  Variabel  Tetap  dan  Variabel

## Bebas
Variabel Tetap Variabel Bebas 1. Konsentrasi NaOH 2N
2. Laju  aliran  udara  1 L/menit 3. Waktu pengeringan endapan  struvite  48 jam 1. Derajat kebasaan dengan  rentang  pH  7, 8, 9, 10, dan 11. 2. Rasio  molar  dengan rentang  1:1:1,  1,5:1:1, 2:1:1,  2,5:1:1,  dan
3:1:1.

## Prosedur Penelitian
Reaktor  aerasi    dilakukan    pengisian  dengan magnesium, fosfat dan ammonium hidroksida dengan perbandingan  konsentrasi  1:1:1.  Pengaliran  udara menuju  reaktor  dilakukan  dengan  menyalakan kompresor  dan  rate  udara  diatur  dengan  kecepatan yang ditetapkan. Masukkan larutan NaOH 2N secara berkala  dengan  menggunakan  rangkaian  alat  reaktor aerasi sehinga pH campuran Magnesium Ammonium Phosphate  (MAP)  tercapai  sesuai  dengan  pH  yang diinginkan.  Setelah  pH  sesuai  proses  dihentikan. Endapan struvite dikeringkan  dalam  suhu  ruangan selama 48 jam. Lakukan Analisa menggunakan SEM- EDX, dan XRF.
Gambar 1. Skema reaktor menggunakan pengadukan dengan proses bubble Keterangan:
1. pH meter 2. Reaktor
3. Aerator
4. Selang
5. Flowmeter
6. Stabilizier Kompresor

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Sebagai  hasil  dari  penelitian  ini,  analisis  XRF ( X -ray fluorescence) kandungan struvite dilakukan.
Tabel 2. Hasil analisa XRF kandungan struvite Rasio molar Unsur (%) pH 7 8 9 10 11 1:1:1 Mg 8.2 9.1 10 9.3 8.6 P 54.3 61.3 68.3 63 57.7 1,5:1:1 Mg 8.2 9 9.8 9.3 8.8 P 68.1 68.4 68.7  65.95  63.2 2:1:1 Mg 9.4 9.45 9.5 9.35 9.2 P 61.3  65.25  69.2 67.4 65.5 2,5:1:1 Mg 8.7 9.3 9.9 9.6 9.3 P 63.8 65.9 68 67.6 67.2 3:1:1 Mg 9 9.35 9.7 8.9 8.1 P 58.4  63.95  69,5  63.25 57
Kandungan  unsur struvite terutama  terbentuk dalam  pH  9  dan  perbandingan  molar  1:1:1,  yakni unsur Mg terbentuk 10% dan unsur P terbentuk 69,5%. Pengaruh pH terhadap pembentukan struvite
Gambar 2 . Pengaruh pH terhadap kandungan  unsur Mg dalam struvite
Gambar  kedua  menjelaskan  hubungan  pH dengan kandungan unsur Mg. Kandungan magnesium cenderung meningkat pada pH 7 hingga pH 9. Tetapi di atas pH 10 kandungan unsur magnesium mengalami penurunan.  Hal  ini  disebabkan  di  atas  pH  10
6 7 8 9 10 11 6 7 8 9 10 11 K an dun ga n M g( % ) pH MAP 1:1:1 MAP 1,5:1:1 MAP 2:1:1 MAP 2,5:1:1 MAP 3:1:1 1 3 2 4 5 6 7 7
kandungan  mineral struvite telah  menurun  karena meningkatnya jumlah impurities yang terbentuk pada pH tinggi [5].   Pada pH di atas 10 cenderung terbentuk Mg(OH) 2 , yang menyebabkan berkurangnya ketersediaan  ion  Mg  sehingga  menurunkan  hasil pembentukan struvite [2]. Kondisi terbaik kandungan unsur  magnesium  dalam  pembentukan struvite diperoleh pada pH 9.
Gambar 3. Pengaruh pH terhadap kandungan unsur P dalam struvite Gambar  ketiga  menjelaskan  korelasi  pH terhadap kandungan unsur P. Unsur fosfat meningkat pada  pH  7  hingga  pH  9,  dan  mengalami  penurunan pada  pH  diatas  pH  10.    Kondisi  terbaik  kandungan unsur fosfat dalam struvite diperoleh di kondisi pH 9.
Hal  ini  terjadi  karena pada pH 7 dan 8 pembentukan struvite dapat  dikatakan belum optimal sedangkan di atas pH 10 kandungan struvite telah menurun karena meningkatnya jumlah impurities yang terbentuk pada pH tinggi [5]. Aktivitas ion mulai menurun saat  pH di atas  pH  10  sehingga  terjadi  penurunan  konsentrasi fosfat [11].
Pengaruh  rasio  molar  terhadap  pembentukan struvite
Gambar  keempat  menjelaskan  kandungan magnesium  dengan  rasio  molar  2:1:1  cenderung mengalami peningkatan, sedangkan rasio molar 3:1:1 mengalami  penurunan.  Keadaan  ini  dikarenakan magnesium  yang  ditambahkan  bisa  menimbulkan risiko  terhadap  peningkatan  kejenuhan  larutan  dan berperan  dalam  peningkatan  pembentukan struvite. Kandungan  unsur  magnesium  pada  kondisi  pH    9 diperoleh  persentase  magnesium  tertinggi  dengan rasio molar 1:1:1 sebesar 10%.
Gambar 4. Pengaruh rasio molar terhadap kandungan unsur Mg dalam struvite
Gambar 5. Pengaruh rasio molar terhadap kandungan unsur P dalam struvite
Penelitian struvite ini  memvariasikan  rasio molar  dengan  variasi  magnesium.  Apabila  semakin banyak  rasio  magnesium  yang  ditingkatkan,  maka semakin  banyak  Mg 2+ yang  berikatan  dengan  PO 4 3- sehingga  menghasilkan  lebih  banyak  fosfat  yang berikatan dengan struvite [10].  Perolehan persentase fosfat terbaik berada di pH 9 dengan rasio molar 3:1:1 sebesar 69,5%.
Analisa  SEM  (Scanning Electron  Microscope) dan EDX  (Energy  Dispersive  X-ray  spectroscopy) Struvite
Jenis  kristal struvite yang  terbentuk,  komposisi kimia,  dan  karakteristik  permukaan    kristal  dapat diidentifikasi menggunakan analisa Scanning Electron Microscope (SEM)  dan Energy  Dispersive  X-ray spectroscopy (EDX).
Berdasarkan  teori struvite mempunyai  struktur berbentuk  batang  dan  ujungnya  berbentuk  runcing, serta bersih di bagian permukaannya (no deffects) [7]. Penelitian ini dengan kondisi pH 9 dengan rasio molar 1:1:1  yang  terlihat  dalam  gambar  6.a  didapatkan kristal struvite dengan  bentuk  batang  dan  ujung
50 55 60 65 70 75 6 7 8 9 10 11 K an dun ga n P (% ) pH MAP 1:1:1 MAP 1,5:1:1 MAP 2:1:1 MAP 2,5:1:1 MAP 3:1:1 6 7 8 9 10 11 K an du n gan M g( % ) Rasio Molar pH 7 pH 8 pH 9 pH 10 pH 11 50 55 60 65 70 75 K an dun ga n P ( % ) Rasio Molar pH 7 pH 8 pH 9 pH 10 pH 11
runcing,  serta  permukaannya  rata.  Namun  bagian permukaannya    terdapat  sedikit  gumpalan    kecil. Gumpalan yang tedapat pada struvite adalah mineral- mineral lain yang terbentuk selama proses pembentukan struvite karena adanya ion-ion pengganggu.  Mineral  pengotor  tersebut  dari  hasil analisa EDX  berupa aluminium. natrium, dan klorida. Ion  natrium  terdapat  dalam struvite disebabkan penelitian  ini  menambahkan  natrium  hidroksida (NaOH)  untuk  mengontrol  pH  menjadi  pH  basa. Selain itu, adanya ion klorida disebabkan penelitian ini menggunakan  bahan  baku  magnesium  yang  berasal dari  MgCl 2
a b
Gambar 6 .  Karateristik struvite dari hasil analisa SEM a. kondisi pH 9 dengan rasio molar 1:1:1, b. kondisi pH 9 dan rasio molar 3:1:1
Sementara itu, hasil analisa SEM dengan kondisi pH 9 dan rasio molar 3:1:1 yang terlihat pada gambar 6.b  menunjukkan  kristal struvite dengan  berbentuk batang  dengan  bentuk  ujung  tidak  runcing  dan permukaannya  ditutupi  dengan  pengotor.  Mineral pengotor  yang  terbentuk  yaitu  natrium,  carbon,  dan klorida. Hal ini dikarenakan penambahan magnesium menyebabkan  meningkatnya  jumlah impurities yang terkandung  didalam struvite sehingga  mempengaruhi kemurnian struvite . Dengan demikian dapat disimpulkan  bahwa  pengaruh  variasi  penambahan magnesium  mempengaruhi  karateristik struvite .
Semakin  meningkat  penambahan  magnesium  maka banyak  jumlah impurities yang  terkandung  didalam struvite sehingga  mempengaruhi  kemurnian struvite y ang  mengakibatkan  bentuk struvite kurang  optimal. Hal ini dapat dilihat dari kenyataan bahwa rasio molar 3:1:1  pada  pH  9  menghasilkan  bentuk  kristal  kurang baik  dibandingkan  rasio  molar  1:1:1  dan  pH  9. Karateristik struvite di kondisi rasio molar 1:1:1 pada pH 9 bentuknya mirip dengan struvite murni.
Gambar 7. Hasil analisa elemen-elemen yang
terkandung dalam stuvite menggunakan EDX pada kondisi pH 9 dan rasio molar 1:1:1 Struvite pada  kondisi  pH  9  rasio  molar Magnesium  Ammonium  Phosphate  (MAP)  1:1:1 diperoleh hasil kandungan komponen struvite sebesar 52,13%  oksigen;  18,06%  magnesium;  22,29%  fosfat dan  senyawa  lain  berupa  6,44%  natrium;  0,43% aluminium serta 0,65%  klorida.
Gambar 8. Hasil analisa elemen-elemen yang terkandung dalam struvite menggunakan EDX pada kondisi pH 9 dan rasio molar 3:1:1
Struvite pada  kondisi  pH  9  rasio  molar Magnesium  Ammonium  Phosphate  (MAP)  3:1:1 diperoleh hasil kandungan komponen struvite sebesar 44,35%  oksigen;  10,13%  magnesium;  12,16%  fosfat dan  senyawa  lain  berupa  28,87%    carbon,  2,9% natrium; 1,59%  klorida.

## KESIMPULAN
Struvite yang terbentuk  mempunyai  karateristik berbentuk  batang  dengan  ujung  runcing,  dan permukaannya rata, tetapi masih ada sedikit gumpalan kecil.  Kandungan  unsur  Mg  terbaik  dalam struvite diperoleh  dalam  kondisi  pH  9  dan  rasio  molar  1:1:1 sebesar  10%.  Kandungan  fosfat  terbaik  dalam pembentukan struvite diperoleh  di  kondisi  pH  9 dengan  rasio molar 3:1:1 yaitu 69,5%.

## UCAPAN TERIMA KASIH
Terima  kasih  ditujukan  kepada  Ibu  Luluk Edahwati  yang  sudah  membantu  pada  proses penyelesaian dan Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur terlebih khusus Program Studi Teknik Kimia Fakultas Teknik yang sudah memfasilitasi tempat penelitian.

## DAFTAR PUSTAKA
[1] E.  Ariyanto,  A.  Melani,  and  T.  Anggraini, “Penyisihan  PO 4 Dalam  Air  Limbah  Rumah Sakit Untuk Produksi Pupuk Struvite”, Seminar Nasional  Sains  dan  Teknologi  2015 ,  Fakultas Teknik  Universitas  Muhammadiyah  Jakarta, 2015. pp. 1-8.
[2] E.  Ariyanto,  K.  T.  Sen  and  M.  H.  Ang,  “The Influence of Various Physico-Chemical  Process Parameters on Kinetics and Growth Mechanism of  Struvite  Crystallisation”, Advanced  Powder Technology , vol. 25, no. 2, pp. 682 – 694, 2014, DOI: 10.1016/j.apt.2013.10.014.
[3] E.  Ariyanto,  Y.  Niyati,  D.  Kharismadewi,  and Robiah, “.Kinetika Pembentukan Struvite Kristal Menggunakan  Zeolit  Alam  sebagai  Adsorben pada  Aeration  Cone  Column  Crystallizer”,
Jurnal Rekayasa Proses , vol. 14, no. 1, pp. 60–
73, 2020, doi : https://doi.org/10. 22146/jrekpros.49406.
[4] E.  Prismasella,  A.  A.  Wijaya,  L.  Edahwati, “Sintesa  Limbah  Biogas  Sebagai  Bahan Pembentuk  Struvite  Menggunakan  Reaktor Sekat  Secara  Sinambung”, Seminar  Nasional Teknik  Kimia  Soebardjo  Brotohardjono  XVI ,
Program  Studi  Teknik  Kimia  UPN  “Veteran” Jawa Timur, Surabaya, 2020. pp. C.3-1-6. http://snsb.upnjatim.ac.id/index.php/snsb/article /view/27
[5] H. Septiani, N. Zahra, Sutiyono and L. Edahwati, “Pengolahan  Bittern  sebagai  Pembentuk  Pupuk Struvite  Menggunakan  Reaktor  Sekat  Secara Sinambung”, Jurnal  Metalurgi  dan  Material Indonesia (JMMI) , vol. 3, no.1, pp. 1-7, 2020. https://www.materialmetalurgi.id/index.php/JM MI/article/view/80.
[6] I. Kabdaşli and O. Tünay, “Nutrient recovery by struvite precipitation, ion exchange and adsorption from source-separated human urine–a review”, Environmental  Technology  Reviews , vol.  7,  no.  1,  pp.  106-138,  2018,  doi: 10.1080/21622515.2018.1473504.
[7] K.  Suguna,  M.  Thenmozhi,  M,  and  C.  Sekar, “Growth,  spectral,  structural  and  mechanical properties  of  struvite  crystal  grown  in  presence of  sodium  fluoride”, Bull.  Mater.  Sci .,  vol.  35, no.  4,  pp.  701–706,  2012, doi: 10.1007/s12034- 012-0322-6.
[8] M.  T.  Adiman,    A.  Feriyanto,  Sutiyono  and  L. Edahwati, “Mineral Struvite dari Batuan Dolomit dengan  Reaktor  Kolom  Sekat”, Jurnal  Teknik Kimia ,  vol.  14,  no.  2,  pp.  85-91,  2020,  doi: https://doi.org/10.33005/jurnal_tekkim.v14 i2.2034 .
[9] P.  D.  Putra  “Sintesis  dan  Karaterisasi  Struvite dari Brine Water”, Fakultas MIPA UNES , 2013.
[10] R.  A.  Fitriana,  and  I.  Warmadewanthi, “Penurunan  Kadar  Amonium  dan  Fosfat  pada Limbah Cair Industri Pupuk”, Jurnal Teknik ITS , vol.  5,  no.  2,  pp.  F107-111,  2016,  doi: 10.12962/j23373539.v5i2.16523.
[11] Warmadewanthi  &  J.  C.  Liu, ‘Recovery  of phosphate  and  ammonium  as  struvite  from semiconductor  wastewater’, Separation  and Purification Technology, vol. 6, no. 3, pp. 368– 373, 2009, doi:10.1016/j.seppur.2008.10.040.
[12] Wenrich Minerals Inc, “Struvite Mineral Data”, Wenrich  Minerals ,  2021  [Online].  Tersedia: http://www.webmineral.com/data/Struvite.shtml #.Yn4CXOhBzIU [Diakses 26 april 2022].